Nr. 33. 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



325 



peraturen fast alle Anlauffarben zu erzeugen. So wurde 

 ein Stahlstck schon bei 180 nach etwa 9 Tagen dunkel- 

 blau, Stcke gleicher Art erreichten diese Farbe bei 230 

 in 50 Stunden, bei 290 in 7 bis 15 Minuten, bei 380 in 

 weniger als 20 Sekunden. Bei anderen Versuchen wur- 

 den noch niedrigere Temperaturen angewandt. Bei 105 

 waren 17 Tage erforderlich, ehe berhaupt der Eintritt 

 einer Frbung konstatirt werden konnte, whrend eben 

 solche Stahlstcke bei 133 nach 24 Stunden blassgelb 

 gefrbt waren. 



Nach gewissen Anzeichen ist es brigens zweifelhaft, 

 ob beliebig hohe Farben bei jeder noch so niedrigen 

 Temperatur erzeugt werden knnen; vielmehr scheint bei 

 sehr langsamer und gleichmssiger Entstehung der Oxyd- 

 schicht diese eine gewisse Dicke nicht zu berschreiten 

 und dann Schutz gegen weitere Oxydirung zu bilden, so- 

 lange die Erwrmung des Krpers unter einer bestimmten 

 Grenze bleibt. Vielleicht giebt es fr jede Stahlsorte und 

 jeden einzelnen Farbenton eine gewissermaassen kritische 

 Temperatur, ber welche hinaus die Erhitzung des Stahls 

 getrieben werden muss, wenn jener Farbenton erreicht 

 werden soll. 



Es bleibt fr Stahl noch darauf hinzuweisen, dass 

 unsere Ergebnisse fr Material verschiedener Hrte ein 

 sicheres Mittel zur Erkennung von Inhomogenitten in ge- 

 hrteten Stahlflchen bieten. Lsst man gehrteten Werk- 

 zeugstahl deutschen oder englischen Ursprungs bis zum 

 Dunkelblau an, so erhlt man trotz aller Vorsicht fast 

 niemals ganz gleichmssige Flchen; immer zeigen sich 

 Flecken in Violett, Purpur oder Orange. Dieselben rhren 

 von hrteren Stellen her, welche sich nach den frheren 

 Darlegungen spter frben. Bei dem fr die umfassen- 

 deren Versuche benutzten Wolfrainstahl fanden sich solche 

 Inhomogenitten nicht vor, whrend bei anderen wolfram- 

 haltigen Stahlsorten sie nicht immer fehlten. Liess man 

 Stahl gleicher Zusammensetzung in ungehrtetem Zustande 

 an, so waren jene Ungleichmssigkeiten in der Frbung 

 nicht zu bemerken, ebenso verschwanden bei gehrtetem 

 Stahl die Flecken, sobald man die Frbung ber Dunkel- 

 blau hinaus bis zum Hellblau oder Meergrn trieb, d. h. 

 sobald man die Enthrtung weit genug ausdehnte. 



Dieselben Farben, welche auf Stahlflchen erscheinen, 

 lassen sich durch Anlaufen auch auf Gusseisen erzeugen. 

 Die Frbungen sind gleichmssig und schn. 



Ich gelange nunmehr zu unseren Aulaufversuchen mit 

 Kupfer, Nickel und verschiedenen Legierungen dieser 

 Metalle. In der Einleitung wurde schon angedeutet, wie 

 wir zur Ausdehnung der Versuche auf diese anderen 

 Metalle gekommen sind. Ebenso wurde dort schon auf 

 andere, in der Technik gebruchliche Verfahren zur Her- 

 stellung von farbigen Ueberzgen auf Metallen hinge- 

 wiesen. Von diesen ist besonders das schon in den 

 vierziger Jahren von Puscher in Nrnberg angegebene 

 Verfahren zu nennen, auf welches Herr Paul Herrmann 

 die Gte hatte, mich aufmerksam zu machen. Bei diesem 

 werden die zu frbenden Gegenstnde in eine kochende 

 Salzlsung von unterschwef ligsaurem Natron und Bleizucker 

 getaucht, worauf sich eine Schicht von Schwefelblei auf 

 den Metallflchen niederschlgt und die schnsten Farben- 

 tne bildet. Die Folge der letzteren stimmt genau berein 

 mit derjenigen der durch Oxydation erzeugten Anlauf- 

 farben, was ganz natrlich ist, da die Verschiedenheit 

 auch jener Farbentne durch verschiedene Dicke der 

 Schichten verursacht wird. Bei entsprechender Uebung 

 wrde es wohl gelingen, auch mit dem Euscherschen Ver- 

 fahren durch lngeres oder krzeres Belassen der Flchen 

 in der Salzlsung eine bestimmt vorgeschriebene Farbe 

 zu erzielen, nur scheint es, als ob die Erzeugung der 

 Farben durch Anlaufen eine viel weitergehende Nuan- 



cirung ermglicht. Dafr mag schon das als Beweis 

 gelten, dass das Puschersche Verfahren auf Stahl sofort 

 Dunkelblau erzeugt, whrend bei dem Anlaufenlassen die 

 Hervorrufung aller der vor Dunkelblau liegenden Farben 

 nicht die geringsten Schwierigkeiten bereitet. Nimmt man 

 hinzu, dass die Haltbarkeit der durch Anlaufen erzeugten 

 Farben der Art ihrer Entstehung nach grsser sein muss 

 als diejenige der durch Schwefelbleischichten gebildeten 

 Farbberzge, und dass man durch Arbeiten bei niederen 

 Temperaturen die Haltbarkeit beliebig steigern kann, so 

 wird es nicht unberechtigt erscheinen, wenn wir dem An- 

 laufverfahren fr die Technik auch des Kupfers und seiner 

 Legierungen neben den bereits blichen Frbungsniethoden 

 einige Bedeutung zuschreiben. 



Betreffs der Behandlung von anzulassenden Gegen- 

 stnden aus Kupfer und kupferhaltigen Legierungen ist 

 im Allgemeinen vorauszuschicken, dass dieselben unmittel- 

 bar vor dem Einhngen in das Luftbad mit Sure abzu- 

 beizen sind; denn bei lngerem Stehen an der Luft bilden 

 sich hier Oxydschichten, welche an tieferliegenden Stellen 

 der Oberflche durch blosses Abreiben mit Tchern oder dgl. 

 nicht zu entfernen sind. Stellen mit solchen Oxydschichten 

 werden aber beim Anlassen sptere Farben zeigen. Um 

 eine ganz gleichmssige Frbung zu erzeugen, ist es auch 

 lithig, das Luftbad mglichst gross zu whlen, einerseits, 

 damit Sauerstoff genug zum Oxydiren vorhanden ist, so- 

 dann aber damit alle Theile des anzulassenden Stckes 

 nahezu in dieselbe Temperaturschicht kommen. Fr 

 letzteren Zweck kann es sich unter Umstnden empfehlen, 

 den Gegenstand so aufzuhngen, dass man ihn whrend 

 der Erwrmung um seine Achse drehen kann. Den Vor- 

 rath an Sauerstoff kann man dadurch vergrssern, dass 

 man von aussen her durch ein einfaches, bis auf den 

 Boden des Luftbades reichendes Metallrohr dem Bade 

 kalte Luft in feinem Strahl fortgesetzt zufhrt; wenn man 

 hhere Farben erzielen will, ist diese Erneuerung der 

 Luft sogar unbedingt lithig. 



Man kann die Anlauffarben der smnitlichen Metalle, 

 welche wir untersucht haben, mit gewisser Annherung 

 etwa in drei Typen einreihen. Die eine bildet Eisen 

 und Nickel, die zweite Kupfer, die dritte Messing. Die 

 Farbenfolge fr Eisen (Stahl) ist oben erwhnt worden, 

 die vollstndigen Folgen fr Kupfer und Messing stellen 

 sich ungefhr folgendermassen dar: 



Kupfer. 



Hellbraunorange 



Rothbraunorange, 



Rosenroth, 



Violett, 



Stahlwciss, 



Messinggelb, 



Dunkelgelb, 



Orange, 



Rosenroth, 



Blaugrn 



(Grnspan), 

 Fleischroth, 

 Blassgraugrn, I 

 Graurot li, | 



Graulila, I 



Stumpfes Grau. 



1. Reiht 



2. Reihe. 



3. Reihe, 



4. Reihe. 



Messing. 



Gelborange 



Ilellgoldfarbig, 



Goldorange, 



Goldockerfarbig, 



Braungold, 



Rosenrothgold, 



Violettrosenroth, 



Hellrosa, 



Stahlwciss, 



Gelborange, 



Rosenroth, 



Blaugrn, 



Grn, 



Gelb, 



Rosenroth, 



Grn, 



Roth, 



Grn. 



1. Reihe. 



2. Reihe. 



3. Reihe. 



4. Reihe. 



Alle viel Kupfer und wenig oder kein Zink ent- 

 haltenden Legierungen verhalten sich hnlich wie Kupfer, 

 alle stark zinkhaltigen hnlich wie Messing. Es liegen 

 die Farben fr folgende Metalle vor, Kupfer, Messing, 



